## IDENTIFIKASI  PENYEBAB  KENAIKAN TEKANAN  PADA RESIN TRAP SISTEM PEMURNIAN AIR PENDINGIN PRIMER REAKTOR RSG-GAS
Diyah Erlina Lestari, Elisabeth Ratnawati, Purwadi Pusat Reaktor Serba Guna-BATAN-Serpong Email : diyah@batan.go.id
ABSTRAK
IDENTIFIKASI  PENYEBAB  KENAIKAN TEKANAN  PADA RESIN TRAP SISTEM PEMURNIAN AIR PENDINGIN PRIMER REAKTOR RSG-GAS. Sistem pemurnian air pendingin  primer  berfungsi untuk menghilangkan produk aktivasi dan pengotor mekanik dari air  kolam  reaktor  dan  menjaga  kualitas  air  pendingin  primer.  Sistem  ini  terdiri  dari  filter penukar  ion (mixed  bed  filter  resin  penukar  ion )  dan  filter  mekanik  ( resin  trap). Identifikasi penyebab  kenaikan  tekanan  pada  filter  mekanik (resin  trap) sistem  pemurnian  dilakukan dengan  cara  membandingkan  hasil  penentuan  unsur  kimia  yang  terkandung    dalam  sampel yang  diambil    pada  saat backwashing resin  penukar  ion  sistem  pemurnian  dan  unsur  kimia yang  terkandung    dalam  resin  penukar  ion  sistem  pemurnian.  Penentuan  kandungan  unsur kimia  dilakukan dengan SEM-EDAX. Hasil penentuan unsur kimia menunjukan bahwa dalam resin  penukar  ion  sistem  pemurnian  air  pendingin  primer  terdeteksi  unsur    C,  O,  S    dan  N  . sedangkan  dalam  endapan  sampel  yang  diambil  pada  saat  dilakukan backwashing resin penukar ion sistem pemurnian terdeteksi adanya unsur  C,O,S,Al,Si dan Fe.  Dapat dikatakan bahwa  kedua  sampel  tersebut  memiliki  kesamaan  jenis  unsur  utama  resin  penukar  ion, sehingga dapat dinyatakan  bahwa penyebab kenaikan tekanan pada filter mekanik ( r esin trap) sistem pemurnian air pendingin primer reaktor RSG-GAS adalah dimungkinkan karena adanya degradasi  kimia  dari  resin  penukar  ion  yang  disebabkan  oleh  karena  lamanya  waktu penggunaan resin penukar  ion,  yang tertangkap  filter  mekanik (resin  trap). Dengan demikian lamanya penggunaan resin penukar ion berpengaruh terhadap penggantian filter mekanik (resin trap).
Kata Kunci : resin trap sistem pemurnian air, pendingin primer

## ABSTRACT
IDENTIFICATION  OF  THE  CAUSES  OF  THE    PRESSURE  INCREASE  ON  THE RESIN  TRAP  OF  THE  PRIMARY  COOLANT  WATER    PURIFICATION  SYSTEM  OF THE RSG-GAS REACTOR . The primary coolant water purification system serves to removes the  product  activation  and  mechanical  impurities  from  the  water  in  the  reactor  pool  and maintain the quality of primary coolant water. The system consists of ion exchange resin filter (mixed bed ion exchange resin filter) and a mechanical filter (resin trap). Identification of the cause of the pressure increase on the mechanical filter (resin trap) purification system is done by comparing the results of the determination of the chemical elements contained in the sample taken  at  the  time  of  backwashing  the  ion  exchange  resin  purification  systems  and  chemical elements contained in  the ion  exchange  resin  purification  system. Determining  the content  of chemical  elements  in  the  samples  was  done  by  SEM-EDAX.  The  results  showed  that  the determination  of  chemical  elements  in  the  ion  exchange  resin  primary  coolant  water purification system detected the elements C, O, S and N. whereas in sediment samples taken at the time of backwashing the ion exchange resin purification system detected an element of C,
Identifikasi Penyebab Kenaikan .......(Diyah Erlina Lestari, Elisabeth Ratnawati, Purwadi)
O, S, Al, Si and Fe. It can be said that the two samples have the same type of main elements of the  ion  exchange  resin,  so  it  can  be  stated  that  the  cause  of  the  increased  pressure  on mechanical filters (resin  trap) primary cooling  water purification system of  the reactor RSG- GAS is possible because of the chemical degradation of the ion exchange resin caused because of the length of time the use of ion exchange resins, which caught the mechanical filter (resin trap).Thus the duration of use of ion exchange resins affect  the mechanical filter  (resin  trap) replacement
Keywords : resin trap purification system, primary coolant water

## PENDAHULUAN
Sistem  pendingin  primer [1] berfungsi untuk memindah panas yang timbul sebagai akibat reaksi fisi di teras reactor. Tujuannya adalah  menjaga  keutuhan  bahan  bakar  dan material  struktur  reaktor,  agar  tidak  terjadi pelepasan  zat  radioaktif  yang  terkungkung di  bahan  bakar.  Sebagai  medium  pembawa panas pada sistem pendingin primer reaktor RSG-GAS  digunakan  air  bebas  mineral yang berasal dari Sistem produksi air bebas mineral  (GCA01).  Air  sebagai  pendingin akan berhubungan langsung dengan komponen    atau  struktur  reaktor,  Oleh karena  itu  air  yang  digunakan  sebagai pendingin  harus  memenuhi  persyaratan yang sesuai  dengan  komponen  atau struktur. Untuk  menjaga   harga kualitas air pendingin  dan  untuk  menghilangkan  hasil aktivasi dan kotoran mekanik air pendingin primer  pada  tingkat  yang    diizinkan,  pada sistem pendingin  primer dilengkapi  dengan sistem  pemurnian  .  Secara  kontinyu  air pendingin dilewatkan pada sistem pemurnian yang dalam proses
pemurniannya  menggunakan  resin  penukar ion  terdiri  dari  resin  penukar  anion  basa kuat dan resin penukar kation asam kuat.
Selain  filter  resin  penukar  ion  atau disebut mixed  bed  filter  resin  penukar  ion pada sistem pemurnian air pendingin primer dilengkapi  juga  dengan  filter  mekanik  atau filter resin  trap . Resin  trap adalah  filter berbentuk keranjang saringan dengan anyaman  kawat  kasa  halus  (lubang  kasa  = 10  m),  fungsinya  untuk  menahan  butiran
resin  dan  kotoran  mekanik  halus  yang mungkin terlepas dari mixed bed filter resin penukar  ion .  Kotoran  yang  tertahan  pada resin  trap menaikkan  beda  tekanan  antara inlet dan outlet resin  trap .  Jika  beda tekanan pada sisi masuk dan sisi keluar dari filter resin trap mencapai 2 bar,  maka filter resin  trap tersebut  harus  diganti  dengan yang  bersih,  sementara  yang  kator  dicuci dengan metode ultrasonik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  penyebabkan  kenaikan  tekanan pada  filter  mekanik (resin  trap )  sistem pemurnian  air  pendingin  primer.  Untuk  itu dilakukan  pengambilan  sampel  pada  saat backwashing  resin  penukar  ion  sistem pemurnian.yang kemudian sampel di diamkan  hingga  terjadi  endapan.  Hasil endapan  dianalisa  dengan  menggunakan
SEM-EDAX.  Disamping  itu  ditentukan juga  unsur  yang  terkandung  dalam  resin penukar ion sistem pemurnian menggunakan SEM-EDAX. Dengan diketahuinya kandungan unsure kimia yang terkandung  dalam  resin  penukar  ion  sistem pemurnian  dan  sampel  endapan  hasil backwashing diharapkan dapat menjelaskan penyebab  kenaikan  tekanan  pada  filter mekanik (resin  trap) sistem  pemurnian  air pendingin primer.

## TEORI
Sistem pemurnian air pendingin primer [1] dimaksudkan  untuk mengambil produk  aktivasi  dan  pengotor  mekanik  dari air  kolam  reaktor  dan  menjaga  kualitas  air
pendingin primer pada tingkat tertentu. Hal ini penting untuk membatasi tingkat radiasi di  balai  operasi  dan  ruangan-ruangan instalasi  serta  menyediakan  air  yang  jernih di  dalam  kolam  reaktor  sehingga  dapat melihat  dengan  jelas  secara  visual  bagian dalam kolam.
Sistem pemurnian air pendingin primer [1] terdiri  dari  filter  penukar  ion  atau disebut juga mixed bed filter resin penukar ion dan  filter  mekanik atau  disebut  juga filter  resin  trap ,  pada  kondisi  bersih didesain  untuk  laju  alir  40  m 3 /h  yang merupakan  12%  dari  volume  air  primer (330  m 3 )  dan  menjaga  konduktivitas elektrik air kolam tidak melampaui 8 µS/m.
Laju  alir  sistem  pirifikasi  primer bergantung  kepada  kondisi  beda  tekanan sebelum  dan  sesudah  filter,  yaitu  makin besar beda tekanan makin kecil laju alirnya. Filter mekanik diganti apabila beda tekanan sebelum  dan  sesudah  filter  mencapai  2  bar sedangkan  filter  penukar  ion  diganti apabila; beda tekanan sebelum dan sesudah filter  maksimum  1,5  bar;  radioaktivitas keluaran  sistem  maksimum  0,1  Ci/m 3 ; konduktivitas air keluaran sistem maksimum 8  S/cm.
Filter-filter  untuk  kapasitas  aliran  40 m 3 /h  tersedia  dalam  bentuk  filter  penukar ion  campuran  ( mixed-bed  ion  exchange filter )  dan  filter  mekanik    lembut  ( resin trap) . Mixed-bed  ion  exchanger diisi dengan  campuran  resin  penukar  ion  dan kation  yang  bermutu  nuklir,  dalam  bentuk OH - dan H + . Pengotor yang telah terionisasi,  aktif,  dan  non  aktif  ditangkap oleh sistem pemurnian dengan cara pertukaran ion sehingga menurunkan konduktivitas  elektrik  dan  aktivitas  dari  air primer.  Selain  itu  resin  penukar  ion  juga menyaring  kotoran  mekanik  dari  air pendingin primer.
Resin  trap adalah  filter  berbentuk keranjang  saringan  dengan  anyaman  kawat kasa  halus  (lubang  kasa  =  10  m), fungsinya untuk menahan  butiran resin dan kotoran  mekanik  halus  yang  mungkin
terlepas dari mixed bed filter . Kotoran yang tertahan  pada resin  trap menaikkan  beda tekanan  antara inlet dan outlet resin  trap .
Katup  pengatur  aliran  yang  terletak  pada sisi keluar filter tersedia untuk mengkompensasi  aliran  yang  menurun. Filter resin trap diganti dengan penanganan jarak jauh bila beda tekanannya melampaui harga yang ditetapkan Air pendingin primer dimurnikan melewati  filter penukar ion( mixed bed filter resin penukar ion) dan filter mekanik (filter resin  trap). Air  pendingin    primer  yang sudah  dimurnikan  dikembalikan  ke  kolam reaktor [1] .
PENENTUAN

## UNSUR
DENGAN SEM_EDAX [2,3]
Scanning  electron  microscope (SEM)
adalah  salah  satu  jenis  mikroskop  elektron untuk mengamati dan menganalisis karakteristik  struktur  mikro  dari  bahan padat  konduktif  maupun  nonkonduktif. Sistim pencahayaannya menggunakan radiasi  electron  dengan  =  200  –  0,1  Å, dengan  daya  pisah  (resolusi)  yang  tinggi sekitar  5  nm  sehingga  dapat  dicapai perbesaran  hingga  ±  100.000  kali  dan menghasilkan  gambar/citra  yang  tampak seperti 3 dimensi karena  mempunyai depth of field tinggi.
Berkas  elektron  primer  yang  datang  ke permukaan  sampel  akan  berinteraksi  dan menghasilkan  berbagai  macam  sinyal  yang terjadi  secara  serempak.    Sinyal-sinyal tersebut  diantaranya  hamburan  elektron ( electron scattering ) yang dibedakan menjadi hamburan elastik ( elastic scattering ) dan hamburan nonelastik
( inelastic scattering ). Hasil interaksi elektron  primer  dengan  sampel  dapat memberikan  informasi  tentang  morfologi, strukturmikro,  komposisi  dan  distribusi unsur. Elektron sekunder ( secondary electron ) adalah elektron  yang dipancarkan dari  sampel  akibat  dari  interaksi  berkas elektron  primer  dengan  elektron-elektron
Identifikasi Penyebab Kenaikan .......(Diyah Erlina Lestari, Elisabeth Ratnawati, Purwadi)
pada pita penghantar benda uji. Interaksi ini hanya  menghasilkan  perpindahan  energi yang  relatif  rendah  (sekitar  3  –  5  eV)  ke elektron  pita  penghantar.    Karena  elektron sekunder  ini  mempunyai  energi  rendah, maka  elektron  –  elektron  tersebut  dapat dibelokkan membentuk sudut dan menimbulkan  bayangan  topografi  (struktur permukaan).    Pada  waktu  elektron  primer menyapu ( scan ) ke permukaan sampel akan menghasilkan  elektron  sekunder  dari  satu area  permukaan  sampel  dan  memberikan informasi dalam bentuk bayangan ( image ).Untuk menentukan komposisi unsur  sampel  secara  kualitatif  maupun kuantitatif  perlu  satu  perangkat  alat  yang dirangkai dengan SEM, yaitu EDS (Energy Dispersive  X - ray  Spectrometer) atau  WDS (Wavelength Dispersive X-ray Spectrometer) . EDAX ( Energy Dispersive X-Ray Spectrometer )  yang  lebih  dikenal  sebagai EDS  merupakan  salah  satu  alat  yang dirangkaikan  pada  alat  SEM  untuk  analisis komposisi  unsur  permukaan  sampel  secara kualitatif  dan  kuantitatif  yang  didasarkan pada energi sinar-X karakteristik dari unsur yang terkandung.
Bila  suatu  berkas  elektron  ( electron primer )  yang  ditembakkan/dikenakan  pada materi  (sampel)  akan  terjadi  interaksi berupa  elektron  yang  keluar  dari  atomnya, elektron tersebut mempunyai tingkat energi yang  lebih  rendahdari  yang  lain.  Hal  ini menyebabkan  atom  menjadi  kurang  stabil, sedang  atom  mempunyai  kecenderungan untuk  menjadi  stabil,  oleh  karena  itu elektron  yang  mempunyai  tingkat  energi lebih  tinggi  akan  turun  (transisi)  ke  tingkat yang  lebih  rendah,  kelebihan  energi  yang dilepas sewaktu transisi dalam bentuk sinar- X.   Karena beda tingkat energi untuk suatu atom  itu  tertentu,  maka  sinar-X  yang dihasilkan  atom  tersebut  tertentu  begitu juga  energinya,  yang  disebut  sinar-X karakteristik.  Jika  suatu  elektron  pindah (bertransisi)  dari  kulit  L  ke  kulit  K  maka sinar-X  yang  dihasilkan  disebut  Kα,  jika
transisi dari kulit M ke kulit  K disebut Kβ, transisi  dari  kulit  M  ke  kulit  L  disebut  Lα dan  jika  transisi  dari  kulit  N  ke  kulit  M disebut  Mα.    Karena  elektron  pada  kulit  K terletak  paling  dekat  dengan  inti  atom, maka  akan  terikat  lebih  kuat  dibandingkan dengan  elektron  pada  kulit  L,  M  atau  N yang  jaraknya  relatif  lebih  jauh  dari  inti atom.    Dengan  demikian  elektron-elektron pada  kulit  K  lebih  energik  dibandingkan elektron  pada  kulit  lainnya,  sehingga tingkat energi  yang terjadi  Kα  >Kβ  > Lα  > Mα.  Sinyal  sinar-X  karakteristik  tersebut melalui pre-Amp , Amplifier dan Multi Channel  Analyzer ( MCA )  diubah  menjadi data  display  energi  terhadap  cacah.    Dari data  energi  terhadap  cacah,  puncak-puncak yang  muncul  diidentifikasi  untuk  analisis unsur secara kualitatif dan kuantitatif.

## METODA PENELITIAN

## Bahan dan Alat :
Sebagai  bahan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah :
 Sampel yang diambil pada saat dilakukan backwashing sistem
pemurnian  dan  resin  penukar  ion  yang digunakan  pada  sistem  pemurnian  air pendingin primer yang telah dihaluskan.
Alat yang digunakan :
 Seperangkat Scanning Electron Microscope  (SEM)  yang  dirangkai dengan Energy Dispersi X-ray Spectrometer (EDAX) milik laboratorium  Pusat  Sains  Teknologi Bahan Maju (PSTBM) BATAN
Metode Kerja :
 Preparasi  sampel :  diambil  sampel pada saat dilakukan backwashing sistem pemurnian dan didiamkan hingga mengendap.  Dari  hasil  endapan  sampel dilakukan  penyaringan  dan  dibiarkan hingga  mengering.  Sampel  tersebut kemudian  ditempelkan  pada  pemegang sampel ( stub ) dengan perekat dua muka dilanjutkan dengan pelapisan tipis emas dalam mesin pelapis tipis.
 Penentuan  unsur :  penentuan  unsur dilakukan dengan  metode SEM-EDAX
 Sebagai  pembanding  dilakukan  juga penentuan  unsur  dalam  resin  penukar ion  yang  digunakan  pada  sistem pemurnian  air  pendingin  primer.  Resin penukar  ion  yang  akan  ditentukan kandungan  unsure  kimianya  dihaluskan terlebih dahulu (dalam keadaan serbuk). Pengambilan  titik  pengamatan  dengan SEM-EDAX dilakukan secara acak .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penentuan komposisi kimia (kandungan unsur)  dalam  sampel    dilakukan  dengan metode  SEM-EDAX  di  laboratorium  Pusat Saints  Teknologi  Bahan  Maju  (PSTBM)
BATAN.  Sebagai  sampel  yang  digunakan adalah  sampel  yang  diambil  pada  saat dilakukan backwashing sistem  pemurnian air  pendingin  dan  resin  penukar  ion  yang digunakan  sistem  pemurnian  air  pendingin primer.  Pengambilan  titik  pengamatan dilakukan  secara  acak  dengan  pengamatan masing-masing  sampel  dilakukan  dengan empat  titik  pengamatan.  Hasil  pengamatan penentuan unsur-unsur kimia yang terkandung  dalam  endapan  sampel  yang diambil  pada  saat  dilakukan backwashing sistem pemurnian dan sampel resin penukar ion  sistem  pemurnian  ditampilakan  pada Tabel  1  dan  Tabel  2.  Sedangkan  gambar pengambilan  titik  pengamatan  dengan SEM-EDAX  ditampilkan  pada  Gambar  1 sampai 8.
Gambar 1. Gambar pengamatan penentuan unsur dalam resin penukar ion yang telah dihaluskan untuk titik pengamatan I dengan pembesaran 170X
Gambar  2 .  Gambar  pengamatan  penentuan  unsur  dalam  resin  penukar  ion  yang  telah dihaluskan untuk titik pengamatan II dengan pembesaran 190X
Gambar  3 .  Gambar  pengamatan  penentuan  unsur  dalam  resin  penukar  ion  yang  telah dihaluskan untuk titik pengamatan III dengan pembesaran 2000X
Gambar  4. Gambar  pengamatan  penentuan  unsur  dalam  resin  penukar  ion  yang  telah dihaluskan untuk titik pengamatan IV dengan pembesaran 550X
Tabel  1. Hasil pengamatan penentuan unsur kimia yang terkandung dalam resin penukar ion yang telah dihaluskan
Titik Pengamatan Sampel Kandungan unsur kimia (%) C O S N I 63.08 26.14 10.78 - II 72.64 21.50 5.86 III 47.71 11.17 0.71 40.41 IV 47.63 11.91 0.69 39.76
Sampel titik pengamatan I dan II (Gambar 1 dan  2)  dari  Tabel    1  merupakan  sampel butiran  yang  besar  dari  sampel  yang diambil  dari  sampel  resin  penukar  ion sistem  pemurnian  yang  telah  dihaluskan. Sedangkan sampel titik pengamatan III dan IV  (Gambar  3  Gambar  4)  merupakan sampel  yang  halus  dari  sampel  yang diambil  dari  sampel  resin  penukar  ion sistem pemurnian yang telah dihaluskan. Di dalam  penyiapan  sampel  resin  penukar  ion dilakukan  penggeruskan  terlebih  dahulu. Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan sampel  yang  mirip  derngan  sampel  yang
diambil  pada  saat  dilakukan backwashing sistem pemurnian. Dari hasil penentuan unsur
menggunakan  SEM-EDAX  pada  sampel titik  pengamatan  I  dan  II  secara  berurut berdasarkan kandungannya adalah unsur C, O dan S. Unsur –unsur tersebut merupakan unsur yang terkandung dalam resin penukar ion kation. Sedangkan unsur yang terdeteksi pada  sampel  titik  pengamatan  III  dan  IV adalah  unsur  C,  O,  S  dan  N.  Unsur  –unsur tersebut  merupakan  unsur  yang  terkandung dalam  resin  penukar  ion  kation  dan  dalam resin penukar ion anion.
Resin penukar ion sintetis [4,5,6] merupakan  suatu  polimer  yang  terdiri  dari dua  bagian  yaitu  struktur  fungsional  dan matrik  resin  yang  sukar  larut.  Pada umumnya  senyawa  yang  digunakan  untuk kerangka  dasar  resin  penukar  ion  adalah senyawa  polimer  stiren  divinilbenzena (DVB). Polimer ini dibuat dengan
mereaksikan  stiren  dengan  divinilbenzena, setelah  terbentuk  kerangka  resin  penukar ion maka akan digunakan untuk menempelnya gugus ion yang akan dipertukarkan . Berdasarkan
gugus fungsionalnya,  resin  penukar  ion  terbagi menjadi  2  yaitu  resin  penukar  kation  dan resin  penukar  anion.  Resin  penukar  kation dibuat  dengan  cara  mereaksikan  senyawa dasar tersebut dengan gugus ion yang dapat menghasilkan  (melepaskan)  ion  positif. Gugus  ion  yang  biasa  dipakai  pada  resin penukar  kation  asam  kuat  adalah  gugus
sulfonat  dan  cara  pembuatannya  dengan sulfonasi  polimer  polistyren  divinilbenzena (matrik  resin).  Sedangkan  resin  penukar anion  dibuat  dengan  matrik  yang  sama dengan  resin  penukar  kation  tetapi  gugus ion  yang  dimasukkan  harus  bisa  melepas ion  negatif,  misalnya  –N  (CH3)3 +  atau gugus  lain  atau  dengan  kata  lain  setelah terbentuk  kopolimer  styren  divinilbenzena (DVB), maka diaminasi kemudian diklorometilasikan untuk memperoleh resin penukar anion.
Pada  sistem  pemurnian  air  pendingin primer    reaktor  RSG-GAS  digunakan  resin campuran  kation  dan  anion  yang  dalam penelitian ini diwakili resin yang dihaluskan dan dari hasil analisa menggunakan SEM-EDAX. terdeteksi unsur adalah unsur C, O, S  dan N.
Gambar  5. Gambar  pengamatan  penentuan  unsur  dalam  endapan  sampel  yang  diambil  pada saat  dilakukan backwashing resin  penukar  ion  sistem  pemurnian  untuk  titik  pengamatan  I dengan pembesaran 700X
Gambar  6. Gambar  pengamatan  penentuan  unsur  dalam  endapan  sampel  yang  diambil  pada saat  dilakukan  backwashing  resin  penukar  ion  sistem  pemurnian  untuk  titik  pengamatan  II dengan pembesaran 3000X
Gambar  7. Gambar  pengamatan  penentuan  unsur  dalam  endapan  sampel  yang  diambil  pada saat  dilakukan  backwashing  resin  penukar  ion  sistem  pemurnian  untuk  titik  pengamatan  III dengan pembesaran 3000X
Identifikasi Penyebab Kenaikan .......(Diyah Erlina Lestari, Elisabeth Ratnawati, Purwadi)
Gambar  8. Gambar  pengamatan  penentuan  unsur  dalam  endapan  sampel  yang  diambil  pada saat  dilakukan  backwashing  resin  penukar  ion  sistem  pemurnian  untuk  titik  pengamatan  III dengan pembesaran 2500X
Tabel  2. Hasil pengamatan penentuan  unsur  kimia yang terkandung dalam endapan sampel yang diambil pada saat dilakukan backwashing resin penukar ion sistem pemurnian air
Titik Pengamatan Sampel Kandungan 10unsur kimia (%) C O S Al Si Fe I 66.85 23.51 6.99 1.50 0.51 0.64 II 69.41 20.14 7.86 1.58 0.40 0.60 III 70.47 21.91 5.19 1.60 0.44 0.38 IV 69.26 21.88 6.40 1.51 0.46 0.49 Berdasarkan hasil pengambilan beberapa  titik  pengamatan  (Gambar  5  s/d
Gambar 8) dan Tabel 2 terlihat bahwa unsur yang terdeteksi dalam endapan sampel yang diambil  pada  saat  dilakukan backwashing resin penukar ion sistem pemurnian dengan menggunakan  SEM-EDAX  secara  berurut berdasarkan  kandungannya  adalah  unsur  : C,  O,  S,  Al,  Fe  dan  Si.  Unsur  C,  O  dan  S merupakan  unsur  yang  terkandung  dalam resin  penukar  ion  yang  digunakan  pada sistem  pemurnian  sedangkan  unsur  Al  dan Fe  merupakan  kation  pengotor  air  yang tertangkap  resin  dan  Si  merupakan  anion
pengotor  air  yang  tertangkap  resin.  Resin penukar  ion  pada  sistem  pemurnian berfungsi  untuk  mengambil  pengotor  air dengan cara pertukaran ion yang bermuatan sama.  Dimana  kation  yang  ada  dalam  air akan dipertukarkan / diambil dengan kation resin  sedangkan  anion  dalam  air  akan dipertukarkan  dengan  anion  resin.  Dengan demikian  dari  Tabel  2  menunjukan  bahwa endapan  sampel  diambil  yang  pada  saat dilakukan backwashing resin  penukar  ion sistem pemurnian merupakan resin penukar ion,  hal  ini  diduga  merupakan pengotor
pengotor yang  tertangkap  oleh  resin trap yang menyebabkan kenaikan tekanan. Resin penukar ion yang digunakan pada sistem  pemurnian  air  pendingin  primer RSG-GAS [1] adalah  campuran    dari  resin penukar  anion  dan  resin  penukar  kation yang  berkualitas  nuklir  dalam  bentuk  OH  dan H  . Dengan berjalannya waktu pemakaian  resin  penukar  ion    akan mengalami  penurunan  kualitas  karena terjadi  degradasi  kimia.Proses  degradasi dapat terjadi dalam bentuk yang bermacam- macam,  misalnya  oksidasi  matriks  resin karena adanya agen pengoksidasi, dekomposisi  gugus  penukar  ion  karena pengaruh termal ataupun oksidasi, kontaminasi  matriks  resin  karena  adsorpsi material  asing,  atau  karena  pecahnya padatan resin [6] . .
Resin penukar kation  asam  kuat bertipe styrene  bersifat  stabil  secara  kimiawi  dan dapat  bertahan  pada  temperatur  operasi yang tinggi. Akan tetapi, resin ini memiliki kekurangan  pada  sifatnya  yang  sangat mudah  teroksidasi.  Oksidasi  pada  resin penukar  kation  asam  kuat  akan  menyerang pada  bagian  matriks  resin  pada  rantai  yang menyerupai jala. Hal ini dapat menyebabkan  penurunan  derajat  ikatan crosslink sehingga  berakibat  resin  akan mengembang  secara  permanen.  Bagian rantai  yang  terpotong  akan  membentuk gugus  karbonil  dan  mengarahkan  pada pembentukan gugus fungsional asam lemah.  Disamping  itu  resin  penukar  kation asam  kuat  memiliki  struktur  kopolimer crosslink antara styrene dengan divinilbenzen  yang  padanya  melekat  gugus asam  sulfonat.  Kedua  struktur  tersebut bersifat stabil terhadap pemanasan. Namun, pada pemanasan di atas temperatur tertentu, struktur dari resin akan terdekomposisi  secara  perlahan.  Dimulai dari  dekomposisi  gugus  aktifnya  hingga diikuti  dekomposisi  dari  matriks  kopo- limernya.
Resin  trap [1] adalah  filter  berbentuk keranjang  saringan  dengan  anyaman  kawat
kasa  halus  (lubang  kasa  =  10  m), fungsinya untuk menahan  butiran resin dan kotoran  mekanik  halus  yang  mungkin terlepas dari mixed bed filter resin  penukar ion .  Kotoran  yang  tertahan  pada resin  trap menaikkan  beda  tekanan  antara inlet dan outlet resin  trap .  Jika  beda  tekanan  pada sisi  masuk  dan  sisi  keluar  dari  filter  resin trap  mencapai  2  bar,  maka filter  resin  trap tersebut  harus  diganti  dengan  yang  bersih, sementara yang kator dicuci dengan metode ultrasonik. Oleh karena itu dengan berajalannya waktu penggunaan resin, resin trap cenderung lebih cepat diganti.

## KESIMPULAN
Identifikasi  penyebab  kenaikan  tekanan pada resin  trap sistem  pemurnian  air pendingin  primer  reaktor  RSG-GAS  telah dilakukan. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa :
1. Penentuan  unsur  menggunakan  SEM- EDAX  menunjukana  bahwa  kandungan unsur  kimia  dalam  resin  penukar  ion sistem  pemurnian  air  pendingin  primer adalah  C,  O,  S    dan  N  .  sedangkan unsur  kimia  yang  terdeteksi  dalam endapan  sampel  yang  diambil  pada  saat dilakukan backwashing resin  penukar ion sistem pemurnian adalah unsr : C, O, S, Al, Si dan Fe.
2. Penyebab  kenaikan  tekanan  pada  filter mekanik  (r esin  trap) Sistem  Pemurnian Air  Pendingin  Primer  Reaktor  RSG- GAS adalah adanya degradasi kimia dari resin  penukar  ion  karena    waktu pengguanaan  resin  penukar  ion,  yang tertangkap filter mekanik(r esin trap)

## DAFTAR PUSTAKA
1. ANONIM,  Sistem  Pendingin  Reaktor dan  Sistem  yang  berkaitan,  Laporan Analisis  Keselamatan  (LAK)  RSG- GAS,  Vol  1,  Revisi  10.1,  BATAN, Desember 2011.
Identifikasi Penyebab Kenaikan .......(Diyah Erlina Lestari, Elisabeth Ratnawati, Purwadi)
2. ARI    HANDAYANI, dkk,
Pengamatan  Strukturmikro  dan
Mikroskop optic Scanning Electron Microcop(SEM- EDAX), Diklat Teknologi Korosi  dan  Analisis  Kegagalan pada Bahan Industri, Jakarta 21
– 31 Mei 2007.
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Sc anning_electron_microscope diakses  Mei 2015.
4. Drs.  ISMONO ,    Zat  penukar ion  dan  Reaksi  Penukaran  Ion dalam  Analisa  Kimia,  Catatan kuliah,  jurusan  kimia  FMIPA, ITB, 1988.
5. PROF. KONRAD DORFNER, ANTON J. HARTOMO ,  IPTEK  Penukar Ion,  edisi  pertama,  penerbit
Andi offset, Yogyakarta, 1995.
6. GINANJAR  ALMUHANDIS , Strutur  Dasar  dan  Degradasi Resin  Penukar  Ion,  https:// ginanjaralmuhandis.wordpress. com/2013/03/12/resin diakses 6 juni 2016.